Beiträge zur Kenntnis natürlicher und künstlicher Gläser. 
109 
G 1 a s a r t 
Si0 2 
AI 2 O 3 
Fe 2 O 3 
FeO 
MgO 
CaO 
Na 2 0 
K 2 0 
Glüh- 
verlust 
Sa. 
Obsidian Lipari 
(Abich) 
74,05 
12,97 
2,73 
0,28 
0,12 
3,88 
5,11 
0,22 ; 
99,36 
Obsidian Island 
(Bunsen) 
75,28 
10,22 
4,24 
— 
0,25 
1,81 | 
5,53 
2,44 
0,23 
100,00 
Pechstein Island 
(v. Hauer) 
67,47 
13,37 
1,78 
— 
— 
3,03 | 
2,87 
1,38 
9,50 
99,40 
Basaltbimstein Hawaii 
(Rosexbusch) 
51,12 
10,09 
5,35 
8,59 
9,68 
9,72 
3,38 
0,56 
1,31 
99,80 
Basaltglas Hawaii 
(Rosenbusch) 
55,82 
| 13,48 
3,02 
7,39 
6,46 
10,34 
3,23 
0,64 
0,57 : 
100,95 
Hyalomelan Wetterau 
(Rosenbusch) 
54,28 
14,83 
14,73 
— 
3,65 
7,02 
4,22 
1,27 
— 
100,00 
Agypt. Glas Eremitage 
(Muspratt) 
70,58 
1,19 
0,99 
— 
— 
6,54 
20,70 
. 
100,00 
töm. Aschenurne Hessen 
(Muspratt) 
70,32 
1,61 
1,92 
i 0,87 
0,29 
3,04 
21,95 
1 
100,00 
köm. Glasgefäß ; nahe dem 
Irab der Caecilia Metella 
(Muspratt) 
59,2 
5,6 
i (JUnO) 
2,5 
1,0 
7,0 
21,7 
1 3,0 
■ 
100,00 
Flaschenglas 
(Muspratt) 
62,5 
5,1 
— 
5,6 
21,3 
5,5 
! 
1 ■ 1 
100,00 
Fensterglas 
(Muspratt) 
74,72 
1,26 
1 
— 
- 
8,87 
15,01 
| 99,86 
Im folgenden seien einige Bestimmungen der Dichte und des 
Brechungsexponenten für Natriumlicht mitgeteilt, die ich an Moldawit, 
Obsidianen, Hyalomelan und einigen künstlichen Gläsern machte. 
I Der Brechungsexponent scheint viel, schärfer auf geringe chemische 
Aenderungen zu reagieren als die Dichte, zum Teil schon infolge 
seiner genaueren Bestimmung, man vergleiche z. B. Fensterglas, 
Objektträger, Deckglas. Im übrigen bietet die Schärfe der Total- 
reflexionskurven einen vorzüglichen Maßstab für die Homogenität 
dar; so war die Kurve von makroskopisch ganz homogen erscheinenden 
Obsidianen von Island gar nicht zu erkennen, diejenige des mikros- 
